Judul: Pengawetan Tiga Jenis Kayu Secara Sel Penuh dengan Bahan Pengawet Impralit CKB
Abstrak: Kayu kelas awet tinggi tidak dapat lagi memenuhi berbagai kebutuhan karena jumlahnya terbatas dan harganya makin mahal sehingga harus menggunakan kayu kelas awet rendah. Penggunaan kayu yang memiliki keawetan rendah sebaiknya diikuti dengan suatu tindakan yang dapat meningkatkan kualitas kayu tersebut yaitu dengan proses pengawetan kayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis kayu, konsentrasi, dan lama tekanan terhadap retensi dan penetrasi bahan pengawet impralit CKB, yang nantinya akan menghasilkan suatu bagan pengawetan yang menghasilkan retensi dan penetrasi efektif pada tiga jenis kayu untuk bal!gunan perumahan dan gedung. Penelitian ini menggunakan bahan pengawet impralit CKB dengan metode pengawetan secara sel penuh. Contoh uji yang dihasilkan kemudian dihitung retensinya dan dilakukan uji penetrasi. Rata-rata kadar air kayu punak 19,9%, bintangur 14,8% dan meranti bunga 17,9 %. Rata-rata retensi dan penetrasi boron dan tembaga pada kayu punak adalah 7,8 kg/m3, 13,6 mm penetrasi tembaga dan 18,1 mm untuk penetrasi boron. Pada kayu bintangur adalah 4,4 kg/m3, 2,2 mm penetrasi tembaga dan 6,9 mm untuk penetrasi boron serta pada kayu meranti bunga adalah 3,3 kg/m3, 2,6 mm penetrasi tembaga dan 12,1 mm untuk penetrasi boron. Berdasarkan analisis statistik didapat bahwa nilai beda nyata jujur retensi dan penetrasi boron dan tembaga pada tingkat nyata 5%(Wo.os) untuk jenis kayu masingmasing adalah 1 kg/m3, 2,1 mm untuk penetrasi boron dan 1,9 mm untuk penetrasi tembaga. Nilai Wo.os retensi dan penetrasi boron untuk lama tekanan dalam jenis kayu dan konsentrasi yang sarna adalah 4,8 kg/m3dan 9,8 mm serta nilai Wo.os penetrasi boron untuk konsentrasi dalam jenis kayu yang sama adalah 5,3 mm. Jenis kayu berpengaruh sangat nyata terhadap retensi dan penetrasi tembaga dan boron dari bahan pengawet impralit CKB. Hali ini disebabkan oleh keterawetan setiap jenis kayu yang berbeda-beda. Berdasarkan uji Tukey untuk retensi dan penetrasi boron, didapat bahwa ketiga jenis kayu tersebut berbeda nyata satu sama lain dan pada penetrasi tembaga, kayu punak berbeda nyata dengan kedua jenis kayu lainnya. Peningkatan konsentrasi larutan bahan pengawet menunjukkan hasil yang yang tidak nyata terhadap retensi dan penetrasi tembaga pada ketiga jenis kayu yang diawetkan. Pada penetrasi boron, peningkatan konsentrasi larutan bahan pengawet menunjukkan hasil yang nyata pada ketiga jenis kayu. Lama tekanan dalam jenis kayu dan konsentrasi yang sarna memberikan nilai yang sangat nyata terhadap retensi dan penetrasi boron dan tidak berpengaruh nyata terhadap penetrasi tembaga. Peningkatan lama tekanan dapat meningkatkan retensi bahan pengawet, karena pada proses vakum tekan, tekanan akan membesarkan lubang membran noktah yang akan dimasuki oleh bahan pengawet. Menurut SNI 03-5010.1-1999, persyaratan minimum retensi dan penetrasi untuk pemakaian kayu di bawah atap dan pemakaian kayu di udara terbuka tanpa berhubungan dengan tanah masing-masing adalah 8,2 kg/m3 , 11,3 kg/m3dan 5 mm. Persyaratan retensi dan penetrasi bahan pengawet untuk tujuan pemakaian di bawah atap pada kayu punak, dicapai pada konsentrasi 4% dan 5% dengan lama tekanan satu, tiga, dan lima jam. Sehingga untuk tujuan pemakaian di bawah atap, kayu punak cukup diawetkan pada konsentrasi 4% dengan lama tekanan satu jam. Untuk tujuan pemakaian di udara terbuka tanpa berhubungan dengan tanah, kayu punak dapat diawetkan pada konsentrasi 5% dengan lama tekanan lima jam. Pada kayu meranti bunga dan kayu
Keyword: 

Judul: Sifat Keawetan dan Pengawetan Beberapa Jenis Kayu Rakyat
Abstrak: Kayu an utan r at ap pat menJa 1 su ShtuSl ayu g ~ :: ~~ hutan alam baik untuk kebutuhan komponen bangunan maupun bahan baku g ~ ~ ~austri. ~~un kebanyakan kayu dari hutan rakyat belum diketahui sifat~ ~ g. ~~tnya, teh.:rtama keawetan dan pengawetannya. Hal iui diperlukan mengingat a- a: cg ~~aman bigaeteriorasi di Indonesia sebagai daerah tropis cukup tinggi. Oleh ~ ~ ~ ~na itu t~dakan perlindungan OOrupa pengawetan bisa jadi sangat diperlukan g. ~ ~ inilk mencigah biodeteriorasi dalam penggunaan komoditas kayu dari hutan ~.s ~~at. QI ~o ~o ~ ~: Dalaf pengujian keawetan alami kayu yang dianalisis adalah kehilangan ~ ~ ~ ~rat dan kEUTIatian rayap kayu kering dan rayap tana11 setelah pengumpanan. ~ ~ ~ K.eterawetanmsetiap jenis kayu dinilai dari besarnya retensi dan penetrasi yang ~ ~ icapai baruiI pengawet pad a contoh uji kayu dengan dua metode pengawetan. ~ ~ ~dangkan lrektifitas bahan pengawet dianalisis dengan uji eftkasi bahan g ~ Ifngawet selia tingkat penetrasi dan retensi bahan pengawet yang dicapai. ~ ~ ;0- Dari L sil penelitian diketahui bahwa pada pengujian keawetan alami ~ ~ t~rhadap ra~p kayu kering atau rayap tanah, perbedaan ketiga jenis kayu ~: ~rRemiliki pengaruh yang tidak nyata terhadap kematian rayap dan memiliki g. !.!ingarub yajg nyata terhadap kehilangan berat. Sedangkan pada uji efikasi ~ ~ ~nsentrasi lithan pengawet memiliki pengaruh yang nyata terhadap penunman g- ~l&hilangan lirat dan peningkatan mortalitas pada rayap. Nilai retensi terting3i ~ ~t"dapat pada kayu afrika dengan metode rendaman sebesar 7,20 kg/m. ~ g~dangkan nilai terendah terdapat pada kayu akasia dengan metode rendaman ~ .gpgnas dingin sebesar 3,78 kglm3 • Penetrasi boron memiliki nilai lcbih dalam § a<IThandingkan nilai penetrasi tembaga. Nilai tertinggi ini terjadi untuk kedua 6" ::J ::J -t,metode dan semua jenis kayu. Penetrasi tembaga paling dalam dicapai pada kayu "8 (1) N° ~ngon dengan metode rendaman panas-dingin seOOsar 13,4 mrn. Sedangkan nilai :i" ~erendah pada kayu akasia dengan metode rendaman, kedalaman yang dicapai U ::J !ll ~aitu hanya 1 mm. Penetrasi senyawa boron paling dalam dicapai pada kayu jengon dengall metode rendaman panas-dingin, yaitu sebesar 19,45 mm, dan nilai ~erendah pad ayu akasia dengan metode rendaman sebesar 2,2 mm. ~ Hasil(=j?engujian memmjukkan bahwa ka)'ll afrika dan kayu akasia -anemiliki ting§at keawetan alami yang sarna. Dari ketiga jenis kayu yang diteliti ~ayu sengonrnemiliki keawetan alami terendab. Penetrasi boron dan tembaga ~ertinggi dimili'ki oleh kayu sengon dengan metode rendaman panas-dingin. Nilai i"etensi baha~engawet tcrtinggi pada ka)'ll afrika dengan metode rendaman aingin. Berd~;irkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada konsentrasi i,25% pellgg[naan ballaIl pellgawet sudah dapat dikatakan efektif. Pengambilan ~esimpulan' didasarkan pada perhitungan rataan dan pengujian analisis sidik ragam pada pCJiSentase kehilangan berat dan persentase kernatian rayap.
Keyword: 

Judul: Hog Cholera
Abstrak: Hog Cholera adalah penyakit pada babi yang sangat infeksius, ditandai dengan penyebarannya yang cepat. Penyebabnya adalah virus dari famili Togaviridae, genus Pestivirus berintikan asm ribonukleat, beruntai tunggal, mempunyai selubung yang mengandung lipida dan "duri-duri" yang mengandung glikoprotein. Penularan dari babi dapat secara vertikal maupun secara horisontal. Secara geographis, penyakit ini9 sudah ada dihampir seluruh dunia, hanya beberapa negara yang relatof bebas HC.
Keyword: